﻿34 



Berechnet: 4Si = 120.= 49,80 

 4Ca = 112 = 46,47 

 aq = 9 = 3,73 

 241 100. 



Der Okenit enthält bei gleicher Menge Kalk doppelt so- 

 viel Säure und achtmal soviel Wasser. 



Manche Partien enthalten etwas kohlensauren Kalk, so 

 das Material zur Analyse lb; dieselbe wurde mittelst Salz- 

 säure gemacht. Von den 48,73 pCt. abgeschiedener Kieselsäure 

 lösten sich 41 in kohlensaurer Natronlauge; die übrigen 7,73, 

 hart und knirschend , ergaben bei besonderer Untersuchung 

 6,91 Kieselsäure, als Rest Mangan und Kalk. Sie waren also 

 nicht unzersetztes Mineral, sondern scheinen etwas Quarz zu 

 enthalten. Als aber 8,09 Grm. des Minerals in Stücken fünf 

 Wochen in Chlorwasserstoffsäure gelegen hatten und die zer- 

 reibliche Masse mit einer Auflösung von kohlensaurem Natron 

 gekocht wurde, blieben nur 3,4 pCt. zurück, worin 0,13 Kalk, 

 das Uebrige Kieselsäure. Wären die 3 pCt. als beigemengter 

 Quarz anzusehen, so würde das Kalksilikat — Ca' Si 9 sein, 

 was nicht wahrscheinlich ist. Sie geiferen also wohl dem Sili- 

 kat selbst an, und dies ist CaSi. 



Das neue Mineral, welches vielleicht aus dem Bustamit 

 durch den Einfluss kalk- und kiesel säurehaltiger Wasser ent- 

 standen ist, schlage ich vor, nach seinem Fundort Xonaltit 

 zu nennen. 



Der begleitende Bustamit ist strahlig und graugrün 

 gefärbt; die einzelnen Individuen zeigen die Augitstruktur. Von 

 Säuren wird er schwer angegriffen, enthält aber eine Spur 

 kohlensauren Kalk. 



Sauerstoff 



Kieselsäure 47,35 25,25 

 Manganoxydul 42,08 9,62 \ -, 9 o ß 

 Kalk 9,60 2,74/ 



Wasser 0,72 " 



99,75, 



Er ist hiernach f- Mn } .. 



f Ca \ Si ' 



während die früher von Dumas und von Ebelmen untersuchten 

 Proben von demselben Fundort etwa 2 At. Manganoxydul ge- 

 gen 1 At. Kalk enthalten. 



